1902 Bericht vom 31. Juli. A. Rosiwal. 235 



wie sie ja die Beanspruchung am Bau schinger'schen Apparate er- 

 heischt — infolge der grossen Variabilität der Qualität des Schmirgels 

 zur Folge hat. 



Ehe in die Beschreibung der bezüglichen Versuche eingegangen 

 wird, sei in dieser Hinsicht nochmals auf die seinerzeit citirten l ) 

 Resultate über die von mir gemachten Härtebestimmungen des Naxos- 

 Schmirgels hingewiesen, wobei unter sieben untersuchten Proben bei 

 directer Härtebestimmung an ganzen Stücken des Schmirgels die 

 Durchschnittshärte der einzelnen Proben zwischen 320 und 714 pro 

 mille der Härte des reinen Korunds, bei der Bestimmung des Schleif- 

 wertes des Pulvers der Proben von egal 0*2 mm Korngrösse 

 beim Abschliff einer Bergkrystallplatte aber Schwankungen von 466 

 bis 990 pro mille des Schleifwertes gleich feinen Pulvers des reinen 

 Korunds an derselben Bergkrystallplatte gefunden wurden. 



Die Folgen dieser Unbeständigkeit der Qualität selbst der- 

 selben Nummer für Messungszwecke, also der Abnützbarkeit, 

 wie sie am Bau schinger'schen Apparate erhoben wird, habe ich 

 bereits betont, da es unmöglich ist, zeitlich wie örtlich stets Schmirgel 

 von genau demselben Schleifwerte zur Verfügung zu haben, bezw. zu 

 liefern. 



Neben diesem Umstände führte mich zu den weiterhin zu be- 

 schreibenden Versuchen das Bestreben, die den S tein material- 

 prüf un gen der Technik dienenden Methoden, wo es nur 

 irgend angeht, so einfach zu gestalten, dass deren praktische 

 Anwendung nicht auf besondere maschinelle Einrichtungen complicir- 

 terer Art angewiesen sei, deren nur die wenigen Prüfungsanstalten 

 theilhaftig werden, sondern dass womöglich jede Betriebs- 

 oder Consu m-, ja sogar Baustelle mit geringen Mitteln 

 in die Lage versetzt würde, zuverlässige Messungen der 

 massgebenden Qu alitäts grossen ihres Materials durch- 

 zuführen. 



Um in dieser Hinsicht nur ein Beispiel anzuführen, sei darauf 

 verwiesen, welch grosse Verschiedenheit in den Materialqualitäten fast 

 jeder einzelne Steinbruch je nach der bruchörtlichen Entnahmestelle 

 aufweist, da selbst beim Abbau eines geologisch einheitlichen For- 

 mationsgliedes das Mass der Frische, bezw. der Verwitterungsgrad 

 örtlich derart qualitätsdifferenzirend wirkt, dass von constanten Mass- 

 zahlen für die Bruchproducte keine Rede sein kann. Wie wichtig muss 

 es da für jeden grösseren Betrieb sein, die zahlenmässigen Qualitäts- 

 grenzen selbst kennen zu lernen, um darnach sowohl den Abbau als 

 auch die Material -Sonderung und Lieferung auf diejenige präeise 

 Basis stellen zu können, wie sie für andere Constructionsmaterialien 

 längst allgemein gefordert wird. 



Ich beginne also diese Ausführungen zunächst mit der Be- 

 schreibung meiner vereinfachten Methode zur Bestimmung der Ab- 

 nützbarkeit von Gesteinsmaterialien, welche ich seit 5 Jahren an der 

 k. k. geologischen Reichsanstalt eingeführt und bei allen technischen 

 Gesteinsprüfungen zur Anwendung gebracht habe. 



") A. a. 0. S. 218 [15]. 



36* 



